DKS ACIKRS AU NICKKL. 42i> 



4. — AUiiige 89,4 pour 100 nickel. 



Les alliages 39,4 et 44 pour 100 nickel ont été étu- 

 diés d'abord non recuits, puis recuits. 



Pour le 39,4, deux fils de section totale 0,395 mm* 

 ont été placés non recuits dans l'anneau. La perméabi- 

 lité a été déterminée aux températures comprises entre 

 20° et 250° et pour les champs de 14 à 50 unités CGS. 

 Les valeurs de fz ont été trouvées constantes pour un 

 même champ entre 20° et 250°. Pour les variations avec 

 le champ, on constate le même maximum observé pour 

 H =36. 



L'alliage qui non recuit est relativement peu magnéti- 

 que, le devient fortement lorsqu'il est recuit avec soin. 

 Ses propriétés sont analogues à celles des aciers pré- 

 cédents, du moins jusqu'à 250°, et il est à prévoir 

 qu'aux températures plus élevées, l'alliage se comporte 

 comme l'acier 35,4. Dans le diagramme I, la partie en 

 pointillé nous indique les points non observés. 



